SUR LES FERRO-NICKKLS. 613 



L'étude, aux températures élevées, des ferro-nickels 

 ne s'étant pas montrée suffisamment concluante pour 

 certains alliages, je l'ai complétée à des températures 

 inférieures à zéro. A cet effet, j'ai, pendant la durée 

 des expériences, noyé le corps dans un bain d'air 

 liquide, ou un mélange de neige carbonique et 

 d'éther ; les températures obtenues par ce procédé 

 étaient de 182° à 191° pour l'air liquide, suivant qu'il 

 contenait une proportion plus ou moins grande d'oxy- 

 gène, et 79° pour l'acide carbonique. 



Pour entreprendre ces recherches, il m'a suffi de 

 changer l'équipage mobile du support (fîg. 3 6 ), et de 

 remplacer le four par un récipient approprié. 



L'emploi du tube de Dewar s'imposait lors du manie- 

 ment de l'air liquide : ce tube T, formé de deux cylin- 

 dres creux, concentriques et reliés à la partie supé- 

 rieure, est un isolant presque parfait, grâce au vide 

 très prononcé existant entre les deux parois; si celles- 

 ci sont argentées, toute transmission de la chaleur 

 rayonnante étant de ce fait rendue impossible, l'air 

 liquide se conserve plus longtemps. On peut facilement 

 attendre une demi-heure avant que le contenu du tube 

 soit complètement évaporé : c'est plus que le temps 

 nécessaire pour une expérience. 



La neige carbonique étant placée à l'intérieur d'un 

 cylindre creux en ébonite n, la présence de l'éther 

 est nécessaire pour l'uniformisation de la tempéra- 

 ture. 



L'équipage mobile du support est formé d'une tige 

 de cuivre a, fixée comme ci-devant entre deux pointes 

 d'acier, et surmontée d'un cadre en bronze phospho- 

 reux dans le circuit duquel est intercalée une petite 



